34o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la dilatation des aciers aux températures 

 élevées. NoLe de MM. Georges Charpy et Louis Grexet, présentée 

 par M. Henri Moissan. 



« Nous avons elTectiié une série de mesures de dilatations sur un assez 

 grand nombre d'échantillons comprenant des aciers au carbone et des 

 aciers à diverses teneurs en nickel. Nous avons employé la méthode dilato- 

 métrique établie par MM. Le Chatelier et Coupeau, c'est-à-dire l'appli- 

 cation de la méthode de Poggendorf, au moyen d'un miroir de silice fondue, 

 à la comparaison des dilatations d'un échantillon d'acier et d'un support 

 de porcelaine, en y introduisant quelques modifications qui nous ont paru 

 de nature à augmenter la précision des résultats. 



» L'appareil de cliaufTage est un tube en terre réfractaire entouré d'une spirale de 

 platine dans laquelle passe un courant électrique; autour de ce tube est enroulé du 

 cordon d'amiante sur une épaisseur variable aux dilTérents points, de façon à unifor- 

 miser la température et à combattre l'influence refroidissante des extrémités; nous 

 avons pu obtenir, de cette façon, que trois pyromètres placés au milieu et aux deux 

 extrémités de l'échantillon d'acier étudié, de o^jOG de long, fussent d'accord à 5° ou 

 6° près. Le support de porcelaine ne repose pas sur le tube chaude; c'est une tige de 

 porcelaine qui traverse le four de pari en part et repose sur deux supports extérieurs. 

 On peut ainsi placer le support et le morceau d'acier symétriquement par rapport à 

 l'axe du four et à égale distance des parois, ce qui est nécessaire pour qu'ils soient 

 constamment à la même température. On s'est assuré, en remplaçant le fragment 

 d'acier par un morceau de porcelaine, que le support ne prenait pas de flexion pendant 

 le chauiTage. La dilatation du support a été déterminée par rapport à celle du quartz 

 parallèle à l'axe et trouvée égale à 4 X lO""*, en supposant pour le quartz une dilata- 

 tion moyenne de 0,70 pour 100 entre i5° et 5-o°. Enfin, nous avons reconnu la néces- 

 sité de mettre le pyromètre non pas à côté de l'échantillon d'acier, mais dans un trou 

 percé dans cet échantillon. 



» Nous considérons seulement ici les résultats relatifs aux aciers 

 recuits, dans les intervalles de température où ils ne subissent pas de 

 transformations, nous réservant de revenir sur l'étude des périodes de 

 transformation et des aciers écroiiis ou trempés. 



» Les chiffres inscrits dans le Tableau suivant donnent les résultats 

 fournis directement par l'expérience, sans aucune correction, pour un 

 certain nombre d'aciers au carbone. 



